INFORME SOBRE EL CEMENTO ARGENTINO 147 



El cemento de reciente fabricación, mezclado convenientemen- 

 te con 3o á 40 %de agua, según la temperatura, da una masa que 

 empieza á adquirir consistencia antes de los diez primeros minutos 

 de su inmersión en el agua, y fragua, por lo menos, a los cuarenta 

 y cinco minutos. 



Los ladrillos de prueba hechos con este material, y cuya menor 

 sección es de quince centímetros cuadrados, tienen las resistencias 

 indicadas en el párrafo (21), página 142, A, y figura 21 ; asimismo 

 las señaladas en la página 142, A, y figura 22 del mismo párrafo, 

 ornando cada dato de la mediana de 6 á 10 observaciones, con tal 

 que las resistencias encontradas en cada serie indiquen que se han 

 efectuado con ellas operaciones iguales. 



Fundado en su estructura y densidad, en la práctica de las ope- 

 raciones efectuadas en la comparación de los cementos marca 

 Guanaco y Argentino, he dado la ventaja al primero del 88,082 %o 

 en todas las determinaciones. Por lo tanto, al emplear el Cemento 

 argentino hay el beneficio de aquella cantidad, en todas las aplica- 

 ciones, sea que se le considere bajo el punto de vista de su resis- 

 tencia, ó déla superficie que ha de cubrir. 



Su composición normal es la siguiente: 



Pérdida al rojo cereza por dos horas, en mufla 1,6141 



Anhídrido silícico 25,70 



Alúmina 6,753 



Óxido ferroso 3,7575 



Óxido calcico 59,626 



Óxido magnésico ■. . . . 0, 1667 



Óxido potásico 0,306 



Óxido sódico 1,236 



Sulfato calcico 0,8407 



100,0000 



Este análisis demuestra que el Cemento argentino se puede in- 

 cluir por su composición entre los más perfectos. El cuadro ad- 

 junto dará de ello una idea completa. 



